Sifat Fisik dan Keawetan Kayu Cemara Gunung ( Casuarina junghuniana ) di

## Pegunungan Bromo Kabupaten Probolinggo
Physical Characteristics and Durability of Cemara Gunung Wood (Casuarina junghuniana) in Mt. Bromo Probolinggo
Galit Gatut Prakosa 1 , Tatag Muttaqin 1 , dan Harjoko 1
1 Forestry Department, University of Muhammadiyah Malang, East Java, Indonesia e-mail: galitgatut@umm.ac.id

## Abstrak
Saat ini pasokan kayu dari hutan alam sudah semakin berkurang, namun pemanfaatan jenis kayu yang  kurang  dikenal  masih  sangat  terbatas.  Alternatif  pengunaan  kayu  komersial  lainnya  dapat dialihkan  mengunakan  kayu  Cemara  Gunung.  Tujuan  dari  penelitian  ini  yaitu  mengetahui  sifat  fisik kayu  Cemara  Gunung  dan  mengetahui  keawetan  kayu  Cemara  Gunung  terhadap  pemberian  rayap. Metode  yang  digunakan  yaitu  mengetahui  kadar  air,  kerapatan,  serta  pengembangan  tebal  kayu. Sedangkan  untuk  uji  keawetan  kayu  pengumpanan  tanpa  pilihan  mengunakan  rayap  tanah ( Macrotermes  gilvus) terhadap  ketiga  sampel  kayu  dengan  mengunakan  (SNI)  01-7207-2014 mengenai uji keawetan kayu terhadap organisme perusak kayu. Hasil penelitian menunjukan kadar air dari bagian kayu gubal lebih besar dari kayu teras, berdasarkan uji kerapatan nilai kerapatan tertinggi ada pada kayu teras yaitu 1,24 g/cm 3 , kerapatan  kayu gubal I dan kayu gubal II hampir sama bekisar 0,81-0,82 g/cm 3 . Berdasarkan uji rayap menunjukan rata-rata penurunan bobot pada sampel uji kayu teras <3,52% (sangat tahan)  kelas I. Untuk uji kayu gubal I dan kayu gubal II (pengawet) kayu tidak berbeda jauh karena masuk dalam kelas tahan (3,52-7,50) (kelas II). Dari ketiga percobaan uji rayap dalam botol, uji 15 hari (botol I) yang paling efektif  diikuti botol II dan botol III.
Kata kunci : Cemara Gunung, Sifat fisik, dan Keawetan.

## Abstract
Physical  Characteristics  and  Durability  of  Cemara  Gunung  Wood  ( Casuarina junghuniana )  in the  Mt.  Bromo  Probolinggo.    The  purpose  of  this  study  is  to  find  out  the  physical  characteristics  of Cemara Gunung wood and to know the durability of Cemara Gunung wood toward termite. The using methods  were  knowing  the  water  content,  density,  and  the  development  of  wood  thickness. Meanwhile,  the  selecting  of  wood  durability  test  without  the  selecting  of  using  soil  termites (Macrotermes  gilvus)  against  the  three  wood  samples  by  using  (SNI)  01-7207-2014  regarding  the durability  of  wood  test  towards  wood-destroying  organisms.  The  deriving  results  showed  that  the moisture  content  of  the  sapwood  portion  was  larger  than  the  heartwood,  based  upon  the  highest density  test  on  the  heartwood,  which  was 1.24  g/cm 3 ,  the density  of  sapwood  I  and  sapwood  II  was almost  equal  to  0.81-0,  82g/cm 3 .  The  greater  the  density  value,  the  stronger  the  wood.  The  thick development is directly proportional to density, the thick development value of the two treatments is not too high due to hard Cemara Gunung wood. Based on the termite test showed the average weight reduction  in  the  wood  core  test  sample  <3.52%  (very  resistant)  class  I.  For  testing  sapwood,  I  and sapwood II (preservative) were not much different because it was included in the resistant class (3, 52- 7,50) (class II). From the three trials of termite in bottles, the 15-day test (the bottle I) was the most effective followed by bottle II and bottle III.
Keywords: Cemara Gunung, Physical Characteristics, Durability.

## PENDAHULUAN
Penggunaan  kayu  sebagai  kebutuhan manusia  sudah  menjadi  hal  yang  umum. Kualitas  fisik  dan  keawetan  kayu  menjadi bagian penting dari kayu untuk mengkonservasi  kayu  di  alam.  Kebutuhan kayu  yang  semakin  meningkat  diperparah dengan  pertambahan  penduduk,  yang membutuhkan  kayu  dalam  jumlah  besar. Peningkatan  angka  kebutuhan  kayu  dalam beberapa tahun terakhir, berbanding terbalik dengan  angka produksi kayu  yang terus  mengalami  penurunan.  Pada  tahun 2013,  kebutuhan  kayu  bulat  Indonesia sekitar  39  juta  m 3 sementara  hutan produksi Indonesia hanya mampu menyediakan sekitar 14 juta m 3
(Kementrian Perindustrian, 2013).
Kecenderungan  akan  penggunaan  kayu saat  ini  semakin  meningkat,  baik  untuk keperluan bahan bangunan maupun industri.    Hal  ini  perlu  diimbangi  dengan pengetahuan  jenis  kayu  dan  sifatnya,  agar kayu  tersebut  dapat  digunakan  secara efektif dan efesien (Lempang, 2014).
Saat ini pasokan kayu komersial dari hutan  alam  sudah  semakin  berkurang. Permasalahan  kurangnya  persediaan  kayu komersial  sebenarnya  dapat  diselesaikan dengan  menebang  pohon  sesuai  dengan kebutuhan  yang  diinginkan.  Tindakan tersebut  dapat  mengakibatkan  pemanenan
yang tidak terkontrol dan memicu terjadinya illegal loging , sehingga meningkatkan kemungkinan terjadinya kerusakan lingkungan. Terdapat 3124 jenis kayu  di  Indonesia  yang  terdiri  dari  kayu komersial,  non  komersial,  tidak  dikenal, maupun jenis kayu budidaya. Diperkirakan masih  banyak  jenis  jenis  kayu  tropis  yang berpeluang untuk dimanfaatkan dan dikembangkan (Dwianto et al . 2008).
Dalam  kehidupan  sehari-hari,  kayu merupakan  bahan  yang  sangat  sering dipergunakan  untuk  penggunaan alat kebutuhan.    Terkadang  sebagai  barang dalam  bentuk  padat,  kayu  tidak  dapat digantikan  dengan  bahan  lain  karena  sifat khasnya. Sebagai pengguna dari kayu yang setiap jenisnya mempunyai sifat-sifat  yang berbeda,  perlu  mengenal  sifat-sifat  kayu tersebut.  Pemilihan  atau  penentuan  jenis kayu  untuk  tujuan  penggunaan  tertentu harus  betul-betul  sesuai  dengan  yang diinginkan.
Keterbatasan  bahan  baku  kayu  baik untuk  konstruksi  maupun  non  konstruksi, khususnya  yang  berasal  dari  hutan  tropis perlu  segera  diatasi.  Salah  satunya  dengan upaya diversifikasi bahan dengan melakukan  pemanfaatan  jenis-jenis  kayu yang  belum  banyak  dikenal,  namun memiliki  potensi  yang  besar  dan  memiliki sifat  kayu  yang  unggul.  Kayu  dari  hutan
tanaman  maupun  hutan  rakyat  saat  ini memiliki keterbatasan, diantarannya ukuran  diameter  yang  kecil.  Ukuran diameter  yang  kecil  dikarenakan  rotasi penebangan  yang  lebih  singkat,  sehingga menghasilkan  kayu  yang  bermutu  kurang baik. Rotasi penebangan yang lebih singkat menyebabkan kayu sebagai  bahan alamiah berupa  balok  atau  log  bukan  produk  yang efesien sebagai komponen struktural (Purwaningsih, 2014).
Hal  yang  mendasari  penelitian  ini adalah bahwa sampai saat ini pemanfaatan jenis  kayu  yang  tergolong  kurang  dikenal masih  sangat  terbatas.  Ribuan  jenis  kayu lainnya  belum  dimanfaatkan  dengan  baik. Selain itu, kayu-kayu yang belum diketahui  secara  luas  penggunaannya cenderung  diabaikan  karena  kekawatiran akan  kualitas  kayu  tersebut  selama pemakaiannya.  Salah  satu  dari  kayu  yang kurang  dikenal  adalah  kayu  Cemara Gunung. Kayu Cemara Gunung di alternatifkan  untuk  mengantikan  pasokan kayu komersial lain yang semakin berkurang.
Cemara  Gunung  merupakan  salah satu  jenis  tanaman fast  growing (cepat tumbuh).  Kegunaan  lain  dari  tanaman  ini yaitu  sebagai  sumber  energi,  khususnya kayu  bakar.  Kayu  ini  merupakan  sumber energi  dominan  bagi  masyarakat  pedesaan
yang pada umumnya berpenghasilan rendah.  Menurut  Departemen  Ekonomi Sumber  Daya  Manusia  2005,  80%  sumber energi  masyarakat  pedesaan diperoleh dari kayu  bakar,  khususunya  untuk  memasak. Penggunaan  kayu  Cemara  Gunung  masih terbatas  secara  lokal  untuk  bahan  bakar dan kayu arang. Dalam upaya peningkatan nilai  guna  dan  pengoptimalan  penggunaan kayu, teknologi dan rekayasa dalam bidang perkayuan sangatlah penting. Dalam pemilihan  kayu  yang  baik  sifat  fisik  atau keawetan  kayu  merupakan  hal  yang penting. Faktor ini diperlukan karena kayu akan  digunakan  untuk  menahan  beban dengan  aman  dalam  jangka  waktu  yang telah ditentukan. Oleh karena itu, pemanfaatan  kayu  Cemara  Gunung  untuk pengolahan  kayu  memerlukan  pemahaman terhadap  sifat-sifat  penting  dari  kayu tersebut sehingga kayu dapat dimanfaatkan secara maksimal.
Tujuan  dari  penelitian  ini  dalah sebagai berikut :
1. Untuk  mengetahui  sifat  fisik  kayu
Cemara Gunung agar dapat dimanfaatkan secara tepat
2. Untuk mengetahui kayu Cemara
Gunung  terhadap  pemberian  rayap  atau serangan rayap berdasarkan uji laboratorium.
Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi  yang lengkap mengenai sifat fisik serta menjadi informasi  sifat  keawetan  kayu  cemara gunung, dengan diketahuinya sifat keawetan  kayu  akan  membantu  pengguna terkait pemanfaatan-nya.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  dilaksanakan  pada  bulan Februari  2018  hingga  bulan  Mei  2018  di Pegunungan
Bromo Kabupaten Probolinggo sementara tempat pelaksanaan
pengujian  sifat  fisik  dan  keawetan  kayu cemara gunung dilaksanakan di Laboratorium Kehutanan Universitas Muhammadiyah Malang.

## Bahan dan Alat
Bahan baku  yang digunakan dalam penelitian  ini  adalah  pohon  cemara gunung.  Bagian  pohon  yang  digukan adalah  batang  pohon  cemara  gunung dengan  mengambil  kayu  teras  dan  gubal gubal  I  dan  kayu  gubal  II.  Sedangkan bahan  yang  digunakan  untuk  pengujian keawetan yaitu Rayap Tanah ( macrotermes gilvus ),  air,  tanah,  dan  pasir.  Alat-  alat yang digunakan antara lain oven,
timbangan analitik, gergaji, palu, penggaris,  jangka  sorong,  ember  plastik, botol  uji ,  aluminium  foil, kertas  milimeter block, kamera, dan alat tulis.
Prosedur Penelitian

## Pengujian Sifat Fisik
Contoh  uji  kayu  untuk  uji  sifat  fisik di potong 2 cm x 2 cm x 2cm sebanyak  27 contoh  uji  Semua  contoh  uji  dikeringkan dalam  oven  pada  suhu  103°C  ±  2°C, hingga beratnya konstan kemudian ditimbang dan diukur volumenya sehingga diperoleh  berat  kering  oven  dan  volume kering  oven.  Kadar  air  segar,  kadar  air kering  udara,  kerapatan  kering  oven,  dan berat jenis kayu cemara
1. Kadar air
Caranya  menyiapkan  Contoh  uji yang digunakan dalam pengujian kadar air yakni    memotong  2  x  2cm  selanjutanya Contoh  uji  ditimbang  untuk  mengetahui berat  awal  dengan  ketelitian  hingga  0,1 gram.  Contoh  uji  dikeringkan  dalam  oven pada suhu 103°C ± 2°C kegitan ini diulang selang  waktu  6  jam  sampai  bertnya konsntan  (berat  kering  mutlak),  yaitu  bila perbedaan  beratnya  maksimum  0,1%. Kadar air dihiung mengunakan rumus : Kadar air (%) =
x 100%
Ba : berat awal (gram) Bk : berat kering mutlak (gram)
2. Kerapatan
Menyiapkan  contoh  uji  kerapatan dengan ukuran 2 x 2 cm.Contoh uji diukur panjangnya  pada  kedua  sisi  lebarnya,  25 mm  dari  tepi  dengan  ketelitian  0,1  mm. Mengukur  lebarnya  pada  kedua  sisi
panjangnya,  2  cm  dari  tepi  dengan ketelitian  0,1  mm  selanjutnya  mengukur tebalnya  pada  keempat  sudutnya,  25  mm dari  sudutnya  (pada  titik  persilangan pengukuran  panjang  dan  lebar)  dengan ketelitian  0,05  mm.  Contoh  uji  ditimbang dengan ketelitian 0,1 gram.
Kerapatan  kayu  dihitung  dengan mengunakan rumus :
Kerapatan (gram / ) = , dengan
B   :   berat kayu (gram)
I :   volume  (cm³)    =    panjang  (cm)    x lebar (cm)  x tinggi (cm)
3. Pengembangan  tebal  setelah  direndam air
Pengujian permeabilitas kayu dilakukan  dengan  memotong  contoh  uji kayu  berukuran  2  x  2  cm.  Contoh  uji diukur  tebalnya  pada  bagian  pusatnya dengan  ketelitian  0,05mm.  Selanjutnya merendam contoh uji dengan air pada suhu 25°C  ±  1°C,  sekitar  3  cm  dari  permukaan air selama ± 24 jam dan direndam juga 72 jam.  Kemudian  menggangkat  contoh  uji, diseka dengan kain dan diukur tebalnya.
Pengukuran  pengembangan  tebal setelah  direndam  air  dapat  dihitung mengunkan rumus :
Pengembangan tebal (%) = x 100%
T1 : tebal awal sebelum direndam air (cm) T2 : tebal awal setelah direndam air (cm)

## Pengujian Keawetan Kayu Terhadap Serangan Rayap
Pengujian  keawetan  kayu  cemara gunung  dilakukan  dengan  mengunakan metode berdasarkan pengujian mengunakan  metode  Standar  Nasional Indonesia  (SNI)  01-7207-2014  mengenai uji  keawetan  kayu  dan  produk  kayu terhadap  organisme  perusak  kayu  yang telah  dimodifiksi  berdasarkan  penelitian Ariana et  al .  (2010).  Dalam  penelitian  ini organisme  perusak  kayu  yang  dimaksud adalah rayap tanah.
Caranya  :  memotong  contoh  uji berupa  balok  kecil  tipis  dibuat  dengan ukuran (2.00 x 2.00 x  2.00) cm 3 . Sebelum diumpankan  ke  rayap  terlebih  dahulu seluruh contoh uji dikeringkan menggunakan  oven  pada  suhu  (103±2)ºC selama  24  jam  atau  sampai  berat  kering mutlak,  selanjutya  menimbang  contoh  uji untuk menentukan berat awalnya. Selanjutnya  contoh  uji  dimasukan  ke dalam  botol  uji  sedemikian  rupa  sehingga salah  satu  bidang  contoh  uji  menyentuh dinding  botol  uji.  Kemudian  dalam  botol uji  memasukan  pasir  steril  200  gram  lalu ditambahkan  air  mineral  sebanyak  50  ml. Sebanyak 200 ekor rayap tanah ( Macrotermes gilvus yang masih sehat dan aktif  (setiap  1  minggu  sekali  penambahan rayap  pada  botol  uji)  dimasukan  ke  dalam
botol  uji  selanjutnya  botol  uji  ditutup aluminium  foil dan  disimpan  dalam  ruang gelap selama 6 minggu.
Gambar 1.  Contoh pengujian dengan
mengunakan rayap tanah dengan  metode  SNI  01-7207-
2014.
Setelah 6 minggu pengujian, mengelurkan  contoh  uji  dari  botol  lalu membersihkan  pasir  dan  tanah  yang melekat.  Contoh  uji  dioven  pada  suhu (103±2)ºC selama 24 jam untuk mendapatkan  berat  akhir  (W2).  Nilai kehilangan berat contoh uji akibat serangan rayap  dihitung  dengan  persamaan  berikut sesuai  dengan  penelitian  Arinana et  al.
(2010) :
Keterangan : P : Penurunan berat (%) W 1 :  Berat  kering  oven  kayu sebelum diumpan (g)
W 2 : Berat kering oven kayu setelah diumpan (g)
Lalu  menimbang  bobot  akhir  contoh uji  dalam  kondisi  kering  oven  dan menentukan penurunan bobot untuk mengetahui kelas ketahanan kayu terhadap rayap tanah.
Teknik  analisis  data  menggunakan aplikasi  SPSS  2,1  yakni  dengan  cara menginstal hasil pengujian ke dalam SPSS, kemudian diuji korelasi yaitu uji hubungan antara  perlakuan  dan  waktu  pengumpanan pada rayap.

## HASILDAN PEMBAHASAN Deskripsi Kayu Cemara Gunung
Jenis  kayu  yang  kurang  dikenal, salah  satunya  adalah  kayu  cemara  gunung karena terletak didaerah tropis (Pegunungan Tengger). Kayu ini merupakan salah satu kayu yang keras dan merupakan  kayu  andalan  masyarakat  suku Tengger.  Pada  masyarakat  suku  Tengger, kayu ini digunakan untuk bahan bangunan salah satunya yaitu untuk atap rumah suku Tengger.  Serpihan,  ranting  dari  kayu  ini juga  dijadikan  kayu  bakar  yang  menurut penuturan tokoh adat setempat,
merupakan kayu bakar yang tahan lama.
Berdasarkan  hal  tersebut,  maka dicoba melakukan penelitian sifat fisis dan keawetan kayu.
Gambar 2.  Gambar bagan contoh pemotongan kayu Adapun gambar
ilustrasi pengambilan  sampel  kayu  yang  dilakukan dalam  penelitian  ini  seperti  gambar  diatas. Pembagian  jenis  kayu  pada  penelitian  ini dengan  mengambil  2  bagian  secara  balok yaitu  pada  batang  kayu  Cemara  Gunung, terdiri dari kayu gubal dan kayu teras yang menjadi  bahan  pengujian  sifat  fisik  dan keawetan kayu.

## Sifat Fisik
Sifat fisik adalah karakteristik kuantitatif  dan  ketahanan  dari  pengaruh lingkungan.  Sifat  fisik  yang  penting diperhatikan  dari  kayu  diantaranya  adalah kadar  air,  berat  jenis,  dan  kerapatan (Bowyer et al . 2003).

## Kadar Air Kayu Cemara Gunung
Menurut  Bowyer  2003,  kadar  air didefinisikan  sebagai  persentase  air  yang terkandung  dalam  kayu.  Pada  kayu  segar kadar  air  (KA)  bisa  sampai  100  %,  air mengisi  dinding  sel,  sebagian  rongga  sel (sekitar  50%  rongga  sel  berisi  air  bebas) dan  uap  air  di  bagian  rongga  sel  yang
kosong, Kandungan diketahui dapat mempengaruhi  karakteristik  dari  kayu seperti berat dan kekuatan.
Gambar 3.  Grafik rata- rata hasil uji kadar air kayu teras dan kayu gubal
Setelah  proses  pengeringan  oven, bagian kayu teras cemara gunung mengalami  penurunan  berat  yang  paling besar,  kemudian  bagian  kayu  gubal  I  dan kayu gubal II. Kadar air kayu antara posisi kayu  teras  dan  kayu  gubal  pada  pohon cemara  berbeda,  dimana  kadar  air  dari bagian  kayu  gubal  lebih  besar  dari  bagian kayu  teras.  Nilai  kadar  air  kayu  Cemara Gunung  dapat  dilihat  pada  grafik  diatas bahwa  nilai  tertinggi  kadar  air  terdapat pada  kayu  gubal  I  yaitu  25,6%  dan  nilai terendahterdapat  pada  bagian  kayu  teras dengan  nilai  15,4%.  Kadar  air  dari  bagian gubal  pohon  cemara  gunung  berkisar antara  23,4%  -  35,3%.  Kadar  air  dari bagian  gubal  besar  dari  pada  bagian  teras pohon  cemara  gunung.  Siarudin  dan Marsoem (2007) menyatakan bahwa gubal pohon memiliki kadar air tertinggi, diduga
15.40% 25.60%  23.40% 0.00% 10.00% 20.00% 30.00% 40.00% Kayu Teras Kayu Gubal 1 Kayu Gubal 2 Kadar Air Kadar Air
hal  ini  disebabkan  oleh  besarnya  rongga sel  pada  bagian  gubal  memiliki  kerapatan terendah.  Kayu  teras  umumnya  hanya mempunyai perbedaan kecil dalam kandungan air antara kayu gubal dan kayu teras.  Kandungan  air  kayu  gubal  biasanya jauh lebih tinggi dari pada kayu teras.

## Kerapatan Kayu Cemara Gunung
Kerapatan kayu berhubungan dengan  kadar  air,  dimana  kayu  dengan kadar air yang besar umumnya mempunyai kerapatan  yang  lebih  rendah  (Kasmudjo, 2010).  Berat  suatu  jenis  kayu  tergantung dari jumlah zat kayu yang tersusun, rongga selnya, kadar air yang terkandung didalamnya.  Berat  kayu  juga  dipengaruhi oleh banyaknya pori dalam kayu.
Gambar 4. Grafik hasil uji rata-rata keratan Berdasarkan hasil pengujian kerapatan diperoleh nilai kerapatan tertinggi  ada  pada  kayu  teras  yaitu  1,24 g/cm 3 ,  untuk  nilai  rata  rata  kayu  guba1 sebesar 0,81 g/cm3. Sedangkan untuk nilai rata  rata  kayu  gubal  2  yaitu  0,82g/cm3. Nilai rata rata antara kayu gubal I dan kayu gubal  II  hampir  sama  atau  tidak  berbeda
jauh,    dikarekan  kandungan  yang  ada  di dalam  kayu  teras  lebih  besar  dari  pada kayu  gubal.  Kerapatan    merupakan  suatu sifat  fisis  yang  sangat  penting  terhadap kekuatan  kayu,  biasanya  semakin  besar nilai  kerapatan  maka  semakin  kuat  kayu tersebut.

## Pengembangan Tebal
Pengembangan  tebal  berbanding lurus  dengan  kerapatan  dari  hasil  tabel diatas  menunjukan  nilai  pengembangan tebal  dari  kedua  perlakuan  tidak  terlalu tinggi  dikarenakan  kayu  Cemara  Gunung keras.
Gambar  5.  Grafik  rata-rata  hasil  uji pengembangan tebal.
Grafik  diatas  menunjukkan  nilai pengembangan  kayu  cemara  (24  x  1  jam) dan  (24  x  3  jam)  mengalami  peningkatan mulai  dari  bagian  kayu  teras  sampai  kayu gubal.  Kadar  air  yang  berbeda  terjadi akibat  perbedaan  kemampuan  absorbsi  air pada  kayu.  Absorbsi  air  oleh  kayu dipengaruhi oleh susunan sel yang berbeda pada  masing-masing  arah,  volume  rongga sel,  ukuran  pori  dan  kemampuan  air
0.81 1.24 0.82 0.00 0.50 1.00 1.50 BAGIAN KAYU GUBAL 1 TERAS GUBAL 2
0.5 2.4  2.8 1 4.2 5 0 1 2 3 4 5 6 P e n ge m b an ga n te b al (%) 24 jam
72 jam
menembus rongga-rongga pori.
Kemampuan  kayu  semakin  berkurang untuk  menyerap  air  dipengaruhi  oleh kerapatan  kayu.  Semakin  tinggi  kerapatan maka  sifat  pengembangan  tebal  kayu cenderung semakin meningkat.

## Pengujian  Keawetan  Kayu  Terhadap Serangan Rayap
Keawetan  kayu  cemara  gunung dinilai  berdasarkan  klasifikasi  SNI  (2014) yang  dilihat  berdasarkan  penurunan  bobot kayu  yang  dihasilkan  selama  pengujian terhadap rayap Tabel 1.  Klasifikasi keawetan kayu berdasarkan SNI 2014. Kelas Keawetan Penurunan Berat (%) I Sangat Tahan <3,52 II Tahan 3,52 - 7,50 III Sedang 7,50 - 10,96 IV Buruk 10,96 - 18,94 V Sangat buruk 18,94 - 31,89
Adanya  serangan  rayap  tanah ditandai  dengan  pengotoran  permukaan kayu  dengan  bekas  tanah  yang  masih menempel.
Gambar 6. Rata-rata penurunan berat.
Tabel  diatas  menunjukan  rata-rata penurunan  bobot  pada  setiap  sampel  uji kayu  teras  <3,52%  (sangat  tahan  rayap). Untuk  contok  uji  kayu  gubal  I  dan  kayu gubal  II  (pengawet)  kayu  tidak  berbeda jauh  karena  masih  masuk  dalam  kelas tahan  berkisar  (3,52-7,50)  yang  kemudian diklasifikasikan  tahan.  Kayu  Cemara Gunung termasuk kayu dalam kelas awet I dan  II,  kelas  keawetan  kayu  tersebut selanjutnya  berpengaruh  pada  bagaimana pengolahan  kayu  selanjutnya  terutama pada hal penggunaannya.

## Penurunan Bobot Contoh Uji
Penurunan bobot contoh uji merupakan  rata-rata  berat  akhir  kering tanur  yang  dihasilkan  setelah  pengujian kemudian  menjadi  penentuan  kelas  awet dan  kelas  ketahan  kayu  cemara  gunung. Dari  gambar  ditas  penurunan  bobot tertinggi ada pada kayu gubal  I  yang tidak diberi  perlakuan.  Menurunnya  persentase kehilangan  berat  pada  kayu  teras  sedikit dikarenakan  kayu  teras  mengandung  zat akstraktif  yang  tinggi. Kuswantoro 2005, menyatakan  semakin  tinggi  kandungan ekstraktif  kayu  maka  kayu  akan  semakin awet  terhadap  serangga  perusak  kayu utamanya  serangga.  Dari  hasil  ditas  kayu cemara gunung termasuk dalam kelas awet I  dan  II  maka  kegunaan  kayu  cemara gunung  digunakan  untuk  membuat  galih
(tiang)  rumah,  atap  rumah  atau  kontruksi dan alat musik.

## Intensitas Serangan Rayap
Intensitas  serangan  rayap  diukur berdasarkan  derajat  kerusakan  kayu  dan penuruanan  bobot  selama  15  hari,  30  hari dan  45  hari.  Pengamatan  intensitas  rayap dilakukan untuk melihat seberapa besarkerusakan  fisik  yang  ditimbulkan oleh  rayap  tanah  selama  uji  berlangsung. Serangan  rayap  bisa  dilihat  dari  bekas gigitan  pada  permukaan  kayu  Cemara Gunung.
Tabel 2. Intensitas serangan rayap
Berdasarkan  uji  rayap  yang  telah dilakukan  menunjukan  serangan  rayap ringan hingga masih ada sampel yang utuh dengan  nilai  rata  rata  <5%.  Hal  ini dikarenakan  oleh  kandungan  zat  ektraktif yang  ada  pada  kayu  teras  termasuk  tinggi kemudian  menyebabkan  intensitas  rayap sangat rendah.
Gambar 7. sebelum diumpai rayap
Gambar 8. Sesudah diumpani rayap Gambar  diatas  merupakan  hasil aksiran  dari  perlakuan  kayu  sebelum  dan sesudah diumpankan kedalam rayap tanah. sehingga  hasil  yang  diperoleh  dapat menjadi  acuan  dalam  penentuan  besar kecilnya  aktifitas  serangan  rayap  dan keawetan  kayu  selama  pengujian.  Dari perlakuan  15  hari,  30  hari,  dan  45  hari dilakukan pengujian diperoleh bekas gigitan  ringan  pada  permukaan  sampel  uji pada  kayu  namun  secara  dominan  hanya terjadi  pada  bagian  gubal  I  yang  tidak diberi  perlakuan,  sedangkan  pada  kayu teras  dan  kayu  gubal    II  (pengawet)  tidak terjadi kerusakan yang begitu besar . Daya makan  rayap  sedikit  dikarenakan  Pada alam rayap bebas memilih sendiri lingkungan  yang  paling  sesuai  bagi hidupnya. Sedangkan dilaboratorium, rayap dipaksa makan, Maka dari itu setiap
6-7  hari  melakukan  penambahan  rayap pada botol uji.
Analisa analisa corelasi statistik perlakuan  dan  penurunan  berat  pada kayu Cemara Gunung
Terlihat pada output bahwa
probabilitas  antara  Perlakuan  1  dengan perlakuan 2 memiliki nilai = 0,89  >  0,05 berdasarkan  syarat  probabilitas  maka  H 0 diterima  yang  berarti  terdapat  hubungan antara  perlakuan  1  dan  perlakuan  2  yang kuat.
Tabel 3. analisa correlationas
Perlakuan  1  dengan  perlakuan  3 memiliki  nilai  =  0,00  <  0,05  berdasarkan syarat  probabilitas  maka  H 0 ditolak  yang berarti  tidak  terdapat  hubungan  antara perlakuan 1 dan perlakuan 3 yang memiliki hubungan  lemah.  Perlakuan  2  dengan perlakuan  3  memiliki  nilai    =  0,89  >  0,05 berdasarkan  syarat  probabilitas  maka  H 0 diterima  yang  berarti  terdapat  hubungan antara  perlakuan  2  dan  perlakuan  3  yang
kuat. Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa  perlakuan  yang  paling  efektif adalah perlakuan 1 (15 hari) atau perlakuan uji  botol  15  hari  dikarenaan  daya  makan rayap  lebih  sedikit  dibanding  perlakuan botol 2 dan botol 3.

## KESIMPULAN DAN SARAN Kesimpulan
Pengujian  sifat  fisik  kayu  pada bagian  kayu  gubal  kadar  air  lebih  besar dari  bagian  kayu  teras.  Kayu  teras mempunyai  kerapatan  tertinggi,  semakin besar  kerapatan  maka  kayu  semakin  kuat. Nilai  pengembangan  tebal  dari  kedua perlakuan  tidak  terlalu  tinggi  dikarenakan kayu cemara gunung keras. Hasil uji rayap menunjukan  rata-rata  penurunan  bobot kayu  teras  <3,52%  sangat  tahan  (kelas  I)  . Kayu gubal I dan kayu gubal II (pengawet) kelas  keaewetan  kayu  masuk  dalam  kelas tahan (3,52-7,50) atau kelas II. Oleh karena itu  Cemara  Gunung  termasuk  kayu  dalam kelas  awet  I  dan  II,  penggunaan  kayu Cemara  Gunung  cocok  untuk  kontruksi atap, lantai (parket), bahan baku mebel dan alat musik.

## Saran
Perlu  adanya  penelitian  lebih  lanjut tentang  zat  ekstraktif  yang  terkandung dalam  kayu  Cemara  Gunung  sehingga
dapat  mengetahui  pengaruh  terhadap keawetan alami kayu.

## DAFTAR PUSTAKA
Arinana,  Simamora  L,  Tsunoda  K,  Hadi
YS, Herliyana
EN. 2010. Comparison  of  Indonesian  and Japanese Standardized Test Using Subterranean Termitesin the Laboratory. IWoRS 2010:603.
Bowyer  J.L.,  Shmulsky  R.,  and  Haygreen J.G.  2003.  Forest  Products  and Wood  Science  An  Introduction
Fourth  Edition.  IOWA  (US): IOWA State University Pr. Departemen ESDM. 2005. Blueprint Pengelolaan  Energi  Nasional  2005 – 2025. Jakarta.
Dwianto  W.  dan  Marsoem  S.N.  2008. Tinjauan Hasil- Hasil Faktor-faktor Alam  Yang  Mempengaruhi  Sifat Fisik dan Mekanik Kayu Indonesia. Journal Tropical Wood Science and Technology. 6(2): 85-100. Kasmudjo.  2010.  Teknologi  Hasil  Hutan.
Cakrawala Media. Yogyakarta. Kementrian Perindustrian. 2013. Kebutuhan  Kayu  Bulat  2003  – 2013.  Jakarta  (ID):  Direktorat Jenderal Industri Agro. Kuswantoro DP. 2005. Keawetan,
deteriorisasi,  dan  pengawetan  kayu rakyat. AlBasia 2(1): 48-55.
Lempang,  M.  2014.  Sifat  Dasar  dan Potensi  Kegunaan  Jabon  Merah. Jurnal Penelitian Kehutanan Wallacea. (2):163- 175. Purwaningsih  E.D.  2014.  Laporan  Akhir Ilmu Kayu. Program Studi
Kehutanan. Universitas Mataram.
Siarudin,  M.  dan  S.  N.  Marsoem.  2007.
Karakteristik  Dan  Variasi  Sifat
Fisik        Kayu  Mangium  (Acacia mangium  Willd.)  Pada  Beberapa Jarak  Tanam  Dan  Kedudukan
Aksial-Radial.  Jurnal  Pemuliaan Tanaman Hutan, 1(1):1-11.